## PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT DAN JENIS TERHADAP PENYUSUTAN  ROTAN

## EFFECT  ALTITUDE AND SPECIES THE SHRINKAGE OF RATTAN
M. Loiwatu
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Jl. Ir.M.Putuhena Kampus Poka Ambon 97237 Penulis korespondensi email : meyche_loiwatu@yahoo.com Diterima : 6 Januari 2018 Disetujui : 19 Februari 2018

## Intisari
Penelitian ini mengkaji tentang penyusutan tiga jenis rotan yaitu rotan Tohiti ( Calamus inops Becc),  Batang  Air ( Daemonorops robustus Warb), Manau ( Calamus manan Miq).  Dua faktor yang diteliti yaitu ketinggian tempat tumbuh (<100m, 100-200m, >200m) dan jenis rotan. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis rotan berpengaruh terhadap penyusutan dari kondisi segar ke kering udara. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap penyusutan dari kondisi segar ke kering  oven.  Penyusutan volumetri  kondisi  segar  ke  kondisi  kering  udara  berkisar  antara  1,25  %  sampai  dengan  7,43  %  dan Penyusutan  volumetri  kondisi  kering  udara  ke  kering  oven    berkisar  antara    0,37  %  sampai  dengan 1,81 %. . Kata kunci: rotan, susut,

## Abstract
Objective of the study was to determine shrinkage of  three species of rattan,  such as Tohiti ( Calamus inops Becc),  Batang  Air ( Daemonorops robustus Warb), Manau ( Calamus manan Miq).    Two    factors  was  applied  in  the  study  was  growing  site  (<100m,  100-200m, >200m)  and  species  of    rattan.    Result  of  the  study    indicated  that    species  of    rattan    was affected    the    shrinkage  from  green  to    air  dry  condition.  Growing  site  was  affected    the shrinkage green to oven dry condition. Shrinkage from green to air dry condition was  1.25% -7.43% and  shrinkage  from air dry to oven dry condition was 0.37 % - 1.81 %.
Keywords :  rattan,  shrinkage.

## PENDAHULUAN
Rotan merupakanjenis tanaman family Palmae  yang  tumbuh  memanjat  dan  banyak tersebar  di  bagian  bumi  beriklim  tropis  dan sub  tropis.  Keanekaragaman  jenis  rotan banyak  di  jumpa  di  Asia  tenggara  dan merupakan  komuditas  penting  setelah  kayu. Indonesia  adalah  Negara  penghasil  rotan terbesar  di  Dunia.  Luas  hutan  di  Indonesia sebesar 13,20 juta hektar tergolong ke dalah 8
marga  dan  306  jenis,  daripadanya  51  jenis yang  telah  dimanfaatkan. Jenis  yang  memiliki nilai harga jual yang paling tinggi adalah jenis Calamus dan Daemonorops yang terdapat juga di  Maluku.  Maluku  memiliki  potensi  rotan yang cukup besar dengan luasan 2.905.750 Ha dengan 11 jenis yang dimanfaatkan (Kasmudjo,  2012)  dan  setiap  tahun  dihasilkan rotan sebesar 629.829 ton (Anonim, 2010).
Rotan  termasuk  tumbuhan  berkayu karena  memiliki  jaringan  pengangkutan  yang disebut xylem dan phloem .  Struktur  anatomi rotan  lebih  sederhana  bila    dibandingkan dengan  struktur  anatomi  kayu.  Rotan  tidak memiliki  unsur  sel  yang  berarah  trasversal sehingga  rotan  mudah  dibelah  dan  bersifat elastis  artinya  dapat  dilengkungkan  sampai batas tertentu tanpa mengalami kerusakan.
Rotan  termasuk  tumbuhan    khas  di daerah  tropis  yang  secara  alami  tumbuh  pada hutan  primer  maupun  hutan  sekunder,  daerah perladangan  berpindah  dan  belukar.  Secara umum  rotan  dapat  tumbuh  pada  berbagai keadaan seperti: di rawa, tanah kering, dataran rendah,  pengunugan,  tanah  kering  berpasir, tanah  liat  berpasir  yang  secara  periodik digenangi  air  atau  sama  sekali  bebas  dari
genangan  air,  jenis  tanah  latosol  dan  regosol. Pertumbuhan  terbaik  pada  daerah  –daerah lereng  bukit  yang  cukup  lembab  dengan ketinggian  antara    0  –  2900  m  di  atas permukaan  laut,  memiliki  iklim  basah  sampai kering.
Penyusutan  termasuk  salah  satu  sifat fisis  yang  turut  mempengaruhi  kekuatan  dan kualitas  rotan.  Produk  dengan  bahan  baku rotan  membutuhkan  kestabilan  dimensi  yang tempat sehingga perubahan bentuk (penyusutan  volumetrik)  diharapkan  tidak terjadi  atau  seminimal  mungkin.  Pengetahuan tentang  nilai  penyusutan  volumetri  dapat menjadi  solusi  untuk  memperhatikan  proses pengolahannya sehingga kualitas dapat ditingkatkan.

## METODE  PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Sampel rotan diambil pada Desa Weer Kecamatan  Kei  Besar  Timur  Kabupaten Maluku Tenggara. Lamanya waktu pengambilan  selama    ±2  minggu  di lapangan  dilanjutkan  pengujian  sifat  fisik di  Laboratorium  Teknologi  Kayu  Fakultas Pertanian  Universitas  Pattimura  Ambon. Penelitian ini berlangsung  selama 2 bulan dari  tanggal  23  September  24  November 2016.    Peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah : GPS, parang, sarung tangan,  gergaji,  timbangan  analitik,  statip, gelas  ukur,  oven,  desikator,  jepitan,  kwas, Jarum,  kamera  digital  dan  alat  tulis
menulis.  Bahan  yang  digunakan  dalam penalitian  ini  yaitu  rotan tohiti  ( Calamus inops, Becc),  batang    air  ( Daemonorops robustus, Warb),  dan  Manau  ( Calamus manan , Miq) , paraffin cair dan aquades.

## Prosedur Penelitian
Pembuatan contoh uji dan pengujian  penyusutan  rotan  dilakukan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7254-2006).
Cara  Pengambilan  Sampel  Penyusutan Volumetri
Penentuan lokasi pengambilan sampel  penyusutan  ditentukan  dengan pengamatan  secara  visual  setiap    rotan yang  diambil  untuk  mengetahui  jenisnya. Batang rotan ditebang setelah itu dibebaskan  dari  duri  dan  ranting  pada rotan. Batang rotan bebas  duri dan ranting
diukur  panjangnya,  ditentukan  bagian- bagian  rotan  yang  mewakili  bagian pangkal, tengah dan ujung. Batang rotan di potong sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni  pangkal  10  cm,  tengah  10  cm,  dan ujung 10 cm.

## 1) Potongan Uji Penyusutan Volumetri
Potongan  uji  dibuat  untuk melakukan  uji  laboratoris  (penyusutan volumetri).  Potongan  uji  diambil  dari
tiap  jenis  rotan  dengan  jumlah  contoh uji  sebanyak  3  buah  pada  bagian pangkal, tengah, ujung, dengan ukuran panjang 10 cm.
10 cm                       Pangkal  10 cm Tengah     10 cm Ujung

## Gambar 1. Potongan contoh uji rotan
Pembuatan contoh uji dilakukan pada saat kondisi rotan baru selesai ditebang (kondisi segar).

## 2) Ukuran Contoh Uji Penyusutan Volumetri
Contoh uji berukuran  panjang 10 cm

## 10 cm

## Gambar 2. Contoh Uji Penyusutan Volumetri
Penyusutan terjadi apabila rotan dalam keadaan segar dikeringkan sampai kering oven maka  air  dalam  rotan  akan  menguap. Penguapan  ini  dimulai  dari  air  bebas  dalam
rongga  sel  keluar  hingga  mencapai  titik  jenuh serat  dan  air  terikat  dalam  dinding  sel berangsur-angsur  mulai  keluar.  Titik  jenuh serat  adalah  titik  dimana  semua  air  didalam
rongga sel telah keluar tetapi dinding sel masih jenus  dengan  air  (Haygreen  dan  Bowyer, 1989).  Penelitian  ini  menghitung  penyusutan volumetrik  rotan  dari  kondisi  segar  ke  kering udara dan kondisi kering udara ke kering oven.
Cara Kerja :
1. Menyiapkan  contoh  uji  rotan  dengan panjang  10  cm  dan  dilaburi  paraffin  cair
serta  diangin-anginkan  hingga  paraffin tidak menetes.
2. Gelas ukur diisi dengan aquades kemudian ditimbang dan dicatat beratnya (A)
3. Contoh  uji  dimasukkan  ke  dalam  gelas ukur  dengan  bantuan  jarum  panjang  yang ada  di  statip  hingga  seluruh  bagian  rotan terendam  tetapi  tidak  menyentuk  dinding gelas  ukur  dan  tidak  menimbulkan gelembung.

## Gambar 2. Contoh Uji Penyusutan Volumetri dan Pengujian Volume Rotan
4. Gelas  ukur  dan  contoh  uji  tersebut ditimbang beratnya dan dicatat (B)
5. Dilakukan  perhitungan  selisih  berat
(B-A),  nilai  selisih  berat  tersebut merupakan  berat  air  yang  nilainya sama  dengan  VOLUME  ROTAN
SEGAR.
6. Contoh  uji  dikeluarkan  dan  diangin- anginkan  pada  kondisi  udara  dan ditimbang  terus  menerus  beratnya hingga  beratnya  konstan  pada  kondisi kering  udara.  Contoh  uji  dilaburi paraffin  cair  dan  dibiarkan  hingga tidak ada tetasan lagi.
7. Gelas  ukur  diisi  dengan  aquades kemudian ditimbang dan dicatat beratnya (A)
8. Contoh uji dimasukkan ke dalam gelas ukur  dengan  bantuan  jarum  panjang yang  ada  statip  hingga  seluruh  bagian rotan terendam tetapi tidak menyentuk dinding gelas ukur dan tidak menimbulkan gelembung.
9. Gelas  ukur  dan  contoh  uji  tersebut ditimbang beratnya dan dicatat (B)
10. Dilakukan  perhitungan  selisih  berat (B-A),  nilai  selisih  berat  tersebut merupakan  berat  air  yang  nilainya sama  dengan  VOLUME  ROTAN KERING UDARA.
11. Rotan dikeluarkan dan diangin- anginkan  hingga  air  tidak  menetes lagi.  Contoh  uji  rotan  dimasukkan dalam  oven  pada  suhu  103  ±  2 o C selama  3  jam.    Contoh  uji  keluarkan,
dimasukkan  dalam  desikator  dan ditimbang.  Perlakuan  ini  dilakukan terus  menerus  hingga    beratnya konstan.  Contoh  uji  dilaburi  paraffin cair    dan  dibiarkan  hingga  tidak menetes.
12. Gelas  ukur  diisi  dengan  aquades kemudian ditimbang dan dicatat beratnya (A) 13. Contoh uji dimasukkan ke dalam gelas ukur  dengan  bantuan  jarum  panjang
yang  ada  statip  hingga  seluruh  bagian rotan terendam tetapi tidak menyentuk dinding gelas ukur dan tidak menimbulkan gelembung.
14. Gelas  ukur  dan  contoh  uji  tersebut ditimbang beratnya dan dicatat (B)
15. Dilakukan  perhitungan  selisih  berat (B-A),  nilai  selisih  berat  tersebut merupakan  berat  air  yang  nilainya sama  dengan  VOLUME  ROTAN
KERING OVEN. (A) (B) (C)
Gambar 3. (A). Contoh uji di dalam oven pengering.
(B). Contoh uji di dalam desikator (C). Penimbangan berat contoh uji
Penentuan  perhitungan  penyusutan volumetri  rotan  kondisi  segar  ke  kering udara menggunakan rumus :
Penyusutan Volumeteri
rotan
kondisi Segar ke Ku  =
Keterangan : Vs = Volume Rotan Kondisi Segar VKo = Volume  Rotan  Kondisi  Kering Udara
Penentuan  penyusutan  volumetri rotan  kondisi  kering  udara  ke  kering  oven menggunakan rumus :
Penyusutan
Volumetri
rotan kondisi  Ku ke Ko  = Keterangan :
VKu =  Volume  Rotan  Kondisi  Kering Udara
VKo =  Volume  Rotan  Kondisi  Kering Oven

## Analisis Data
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (Gaspersz, 1989), dengan percobaan  faktorial  yang  mengunakan  3 ulangan. Dengan ulangan faktorial 3 x 3 x 3  sehingga  total  perlakuan  sebayak  27 satuan dengan dua faktor yaitu :
Faktor  A  =  Ketinggian  tempat tumbuh  terdiri dari tiga tingkatan :
a1 = 0 - < 100 m dpl
a2 = 100 - 200 m dpl a3 = > 200 m dpl Faktor  B  =  Jenis  rotan  terdiri  dari  3 tingkatan: b1 =  Tohiti ( Calamus inops , Becc) b2 =  Batang  air ( Daemonorops robustus , Warb) b3 =  Manau ( Calamus manna , Miq)
Model matimatisnya sebagai berikut :
+ + ( +
Dimana :
= Nilai pengamatan dari taraf ke i- faktor α, taraf ke j faktor β
= Nilai rata- rata yang sesungguhnya = Pengaruh dari taraf ke i – faktor α = Pengaruh dari taraf ke i – faktor β
Pengaruh Interaksi taraf ke i – faktor α dan taraf ke –j faktor β
Hasil analisis keragaman menunjukan  hubungan  yang  nyata  atau sangat  nyata  maka  dilanjutkan  dengan  Uji Beda  Nyata  jujur  (BNJ)  untuk  melihat hubungan antara masing-masing perlakuan,  rumus  BNJ  adalah  sebagai berikit:
W  = Q ( p, db Galat ) √
Dimana : Q = Diperoleh dari table untuk tingkat 5% dan 1%
p        = Jumlah perlakuan
r = Ulangan
KT = Kuadrat tengah acak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rotan mengalami perubahan dimensi pada saat terjadi penghilangan dan penambahan  air,  yang  dinyatakan  sebagai penyusutan dan pengembangan.  Jika rotan kehilangan  air  dibawah  titik  jenuh  serat (TJS)  yaitu  air  terikat  maka  rotan  akan menyusut. Penyusutan terjadi saat molekul-molekul  air  terikat  melepaskan diri  dari  antara  molekul-molekul  selulosa
berantai  panjang  dan  molekul-molekul hemiselulosa,  mengakibatkan  molekul- molekul  ini  bergerak  saling  mendekat. Hasil pengamatan penyusutan rotan berdasarkan  ketinggian  tempat  dan  posisi aksial  tiga  jenis  rotan  pada  kondisi  segar sampai  kering  oven  disajikan  pada  Tabel 1.
Tabel 1.  Penyusutan volumetri tiga jenis rotan berdasarkan ketinggian tempat tumbuh
Sifat Fisis Perlakuan Ulangan Total Rataan Ketinggian Tempat  Tumbuh Jenis 91 mdpl (A1) B1(Tohiti) 4,41 3,33 6,87 14,61 4,87 B2 (B.Air) 3,81 1,25 1,45 6,51 2,17
Penyusutan Volumetri Segar ke Kering Udara B3 (Manau) 2,44 4,82 1,33 8,59 2,86 Rerata (Y 1j ) 3,55 3,13 3,21 9,89 3,29 158 mdpl (A2) B1(Tohiti) 4, 34 6,53 2,11 14,08 4,32 B2 (B.Air) 2,76 7,43 4,33 14,52 4,84 B3 (Manau) 2,42 3,44 2,71 8,57 2,85 Rerata (Y 2j ) 3,17 5,8 3,05 12,02 4,00 236 mdpl (A3) B1(Tohiti) 2,33 3,21 1,44 6,98 2,32 B2 (B.Air) 5,21 6,11 3,45 14,77 4,92 B3 (Manau) 6,67 2,11 3,22 12,00 4,00 Rataan (Y 3j ) 4,73 3,81 2,70 11,24 3,74 Penyusutan Volumetri Kering Udara Ke Kering Oven 91 mdpl (A1) B1(Tohiti) 2,04 0,34 3,06 5,44 1,81 B2 (B.Air) 0,88 0,56 0,54 1,98 0,66 B3 (Manau) 1,34 0,41 0,89 2,64 0,88 Rerata (Y 1j ) 1,42 0,43 1,49 3,34 1,11 158 mdpl (A2) B1(Tohiti) 0,46 0,43 0,45 1,34 0,44 B2 (B.Air) 0,85 1,18 0,44 2,47 0,82 B3 (Manau) 0,43 1,22 0,53 2,18 0,72 Rerata (Y 2j ) 0,58 0,94 0,47 1,99 0,66 236 mdpl (A3) B1(Tohiti) 0,45 1,81 0,37 2,63 0,87 B2 (B.Air) 0,42 0,66 0,56 1,64 0,54 B3 (Manau) 0,40 0,86 0,39 1,65 0,55 Rataan (Y 3j ) 0,42 1,44 0,44 2,3 0,76
Ket : Penyusutan Volumetri (Segar- Ku)  = Penyusutan Volumetri segar ke kering udara Penyusutan Volumetri  (KU-KO)    = Penyusutan Volumetri Kering udara ke kering oven
Besarnya  penyusutan  rotan  sebanding dengan  besarnya  air  yang  keluar  dari  dinding sel    sehingga  rotan  dengan  berat  jenis  yang tinggi  akan  menyusut  lebih  banyak  dan sebaliknya.  Nilai  penyusutan  volumetri  dari kondisi  segar  sampai  kering  udara  hingga kering  oven  meningkat  dari  pangkal  hingga ujung  batang  rotan  searah  dengan  trand  kadar air  didalamnya  namun  berbanding  terbalik dengan nilai berat jenis.
Penyusutan volumetri rotan kondisi segar ke kering udara
Penyusutan rotan merupakan Penyusutan  dinding  sel  terjadi  saat molekul-molekul  air  terikat  melepaskan diri dari molekul-molekul selulosa berantai panjang dan molekul-molekul hemiselulosa  yang  kemudian  bergerak saling  mendekat.  Banyaknya  penyusutan yang  terjadi  umumnya  sebanding  dengan jumlah  air  yang  keluar  dari  dinding  sel.
Pengembangan  secara  sederhana  adalah kebalikan  proses  ini.  Penyusutan  dan pengembangan  dinyatakan  sebagai  persen dimensi sebelum perubahan terjadi. Penyebab utama penyusutan adalah jaringan  serat  dalam  berkas  pembuluh kehilangan air. Sebagai akibat, penyusutan makin  tinggi  dengan  banyaknya  air  yang dikeluarkan  dari  dalam  berkas  pembuluh atau tingkat kekeringannya rendah.
Menurut Liese (1985), penyusutan dimulai secara  simultan  dengan  berkurangnya kadar  air,  namun  tidak  berlangsung  terus- menerus. Setelah mencapai kadar air 40%, penyusutan  akan  berhenti  dan  mulai  lagi ketika  kadar  air  sudah  mendekati  titik jenih serat (25%-30%).
Pada  nilai  penyusutan  volume  dari kondisi  segar  ke  kering  udara  yang diperoleh pada berbagai ketinggian tempat
tumbuh,  kemudian  dilakukan  analisis varians  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhinya  (Tabel 2).
Tabel 2. Analisis varians penyusutan volumetri rotan pada kondisi segar ke kering udara
Sumber keragama db JK KT F.Hit F 0,05 F 0,01 A 2 362,30 181,15 21,59** 3,55 6,01 B 2 322,63 161,31 19,22** 3,55 6,01 AxB 4 448,07 112,01 13,35** 2,93 4,58 Galat 18 151,08 8,39 Total 26 85,78
Ket : ** = sangat nyata
Analisis varians penyusutan volumetri kondisi  segar  ke  kering  udara  (Tebal  2) menunjukkan  bahwa  ketinggian  tempat,  jenis rotan  dan  interaksinya  memberikan  pengaruh yang  sangat  nyata  terhadap  penyusutan volumetri.  Hal  ini  dikarena  faktor  kadar  air dan  berat  jenis  turut  menentukan  variasi penyusutan  volumetri  yang  terjadi.  Besar kecilnya penyusutan setimbang dengan jumlah air  yang  dilepaskan  atau  dikeluarkan  dari
dinding  sel.  Banyaknya  air  yang  dilepaskan maka  penyusutan  volumetri  yang  terjadi  juga besar  dan  apabila  air  yang  dilepaskan  sedikit maka  penyusutan  volumetri  kecil.  Untuk mengetahui  lebih  lanjut  pengaruh  ketinggian tempat  terhadap  penyusutan  volumetri  rotan dari  kondisi  segar  ke  kering  udara  maka dilakukan uji BNJ dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

## Tebel 3. Uji BNJ Penyusutan volumetri rotan kondisi segar untuk ketinggian tempat
Perlakuan Rataan Beda A1 3,29 A2 4,06 0,77* A3 3,74 0,45* 0,32*
Hasil  uji  BNJ  pada  tabel  3 menunjukkan bahwa penyusutan volumetri rotan berdasarkan ketinggian tempat tumbuh tertinggi pada perlakuan ketinggian tempat (a2) 100-200 mdpl yaitu sebesar  4,06%  diikuti  oleh  ketinggian tempat  <  100  mdpl  (a1)  yaitu  sebesar 3,24%,  dan  terendah  pada  ketinggian tempat  >  200  mdpl  (a3)  yaitu  sebesar
3,46%.  Ketinggian  tempat  tumbuh  rotan turut  menentukan  kandungan  masa  kayu. Masa  kayu  yang  tinggi  akan  memiliki jumlah  air  dan  penyusutan  yang  kecil. Semakin  rendah  nilai  kadar  air  dan penyusutan volumetri maka semakin tinggi berat  jenis  rotan  atau  masa  kayu  asalkan kandungan  ekstraktif    tidak  menghalangi. Menurut  Oey  Djoen  Seng  (1990),  variasi
berat  jenis  dipengaruhi  oleh  kecepatan
tumbuh. Kecepatan tumbuh
ini
berhubungan  dengan  faktor  lingkungan tempat tumbuh. Tabel 4. Uji BNJ  Penyusutan volumetri berdasarkan jenis rotan Perlakuan Rataan Beda B1 3,81 B2 4,24 8,05** B3 2,98 6,79** 7,22**
Hasil  uji  BNJ  berdasarkan  jenis rotan  terlihat  bahwa  jenis  batang  air ( Daemonorops  robustus , Warb) menyusut lebih  tinggi  sebesar  4,24%,  diikuti  jenis Tohiti ( Calamus inops , Becc) sebesar 3,81% dan terendah jenis Manau ( Calamus manna ,
Miq) sebesar  2,98%.  Jenis  yang  menyusut lebih  kecil  memiliki  kestabilan  dimensi yang lebih tinggi dan sebaliknya.
Kestabilan  dimensi  berkaitan  dengan kekuatan  rotan.  Rotan  yang  mudah  stabil memiliki  kekuatan  dan  masa  kayu  yang lebih tinggi.
Hubungan  antara  ketinggin  tempat tumbuh  (A)  dan  jenis  rotan    (B)  terhadap penyusutan  volumetri  pada  kondisi  segar ke kondisi  kering udara  dapat  dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 4 : Grafik hubungan antara ketinggian  tempat dan jenis rotan terhadap

## Penyusutan  volumetri dari kondisi segar ke kering udara
Penyusutan  volumetrik  tertinggi pada  perlakuan  a2b2    (ketinggian  tempat tumbuh  100-200  m  dpl  dg  jenis  rotan batang air), diikuti oleh perlakuan a3b1(ketinggian  tempat  tumbuh  >200 mdpl  dengan  jenis  tohiti)  dan  terendah
pada perlakuan a3b3 (ketinggian tempat  > 200 m dpl dengan jenis rotan manau).
Penyusutan  berkaitan  juga  dengan struktur  anatomi  rotan  diantaranya  berkas vascular.  Semakin  banyak  berkas  vascular semakin  kuat  kekuatan  dan  rendahnya penyusutan volumetri yang terjadi. Penyusutan yang rendah dapat
direkomendasikan  yang  terbaik  karena
a1b1  a1b2 a1b3 a2b1 a2b2 a2b3 a3b1 a3b2 a3b3
3,55  3,13  3,21  3,17 5,8 3,05 4,73 3,81 2,70
memiliki  kestabilan  dimensi  dan  kekuatan yang tinggi.
Gambar  6  memperlihatkan  bahwa secara  anatomi  rotan  memiliki  unsur  - unsur longitudinal yaitu sel – sel yang arah panjangnya searah sumbuh panjang batang dan sebenarnya rotan tidak memiliki unsur –  unsur  yang  berarah  transversal  seperti hanya  unsur-  unsur  transversal  pada  kayu yang terdiri  atas sel  parenkim jari-jari  dan sel  epitel.  Manuhuwa  (2006),  Apabila dibandingkan  dengan  struktur  kayu  daun
lebar,  struktur  rotan  jauh  lebih  sederhana karena  hanya  memiliki  beberapa  macam sel  dan susunan sel  ini lebih  seragam.  Hal ini  terjadi  karena  rotan  tidak  memiliki  sel yang  berarah  transversal  maka  rotan mudah  dibelah  dan  bersifat  elastis  artinya dapat dilengkungkan  sampai batas tertentu tanpa  mengalami  kerusakan  dan  muda mengalami penyusutan dan faktor – faktor yang  dijelakan  diatas  sangat  berpengaruh terhadap berat jenis rotan itu sendiri.
Gambar 5.  Penampang Melintang Batang Vaskular
A) Wilayah luar atau korteks B) Daerah dalam atau silinder pusat

## a). Wilayah luar atau korteks              b).Daerah dalam atau silinder pusat
Gambar 6.  Penampang Melintang Batang Vaskular : a) wilayah luar atau korteks,   dan b)  daerah dalam atau silinder pusat.
Pada  diagram  vascular  batang rotan  dapat  dilihat  adanya  2  (dua)  bagian struktur yang berbeda walaupun batangnya tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh lapisan luar  yang  relatif  lebih  padat  dibandingkan
bagian dalam yang terlihat jarang sedangkan  bagain  luar  yang  terlihat  padat dinamakan  korteks  atau  jaringan  perifer sedangkan  bagian  dalam  yang  terlihat jarang  yang  relatif  lebih  lunak  dinamakan
jaringan  sentral  (Krisdianto  dan  Jasni (2005).    Ketebalan  jaringan  parifer  dapat berbeda  dari    jenis  rotan  yang  satu terhadap  jenis  rotan  yang  lain.  Agar  labih jelas untuk melihat perbedaan di antara ke dua  bagain  struktur  yang  terlihat  berbada diatas  maka  dapat  dilihat  pada  gambar yang dibawa ini.
Gambar 7 memperlihatkan ketebalan  jaringan  parifer  dapat  berbeda dari  jenis  rotan  yang  satu  ke  jenis  rotan
yang  lainnya.  Hal  ini  bisa  yang  membuat berat jenis dan penyusutan volumetri antar satu  jenis  rotan  dan  jenis  rotan  lain berbeda.  Berat  jenis  yang  tinggi  akan menghasilkan  penyusutan  volumetri  yang rendah.
(a) (b)                                         (c)
Gambar 7. Vascular Rotan tohiti  (a)  Rotan batang air  (b) dan Rotan manau (c)
Penyusutan Volume pada Kondisi Kering Udara ke Kering Oven
Penyusutan  volume  yang  terjadi pada  kondisi  kering  udara  hingga  kering oven diindikasikan dipengaruhi oleh keluarnya  air  yang  ada  di  dalam  dinding sel  hingga  pada  kondisi  kering  oven dimana air dalam dinding sel hampir tidak
ada lagi dan ini memperlihatkan kestabilan dimensi rotan
Nilai penyusutan rotan dari kondisi kering  udara  ke  kering  oven  kemudian dilakukan analisis varians untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan volume disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Analisis varians penyusutan volumetri rotan pada kondisi kering  udara ke kering oven
Sumber keragama db JK KT F F 0,05 F 0,01 A 2 30,05 15,02 3,16tn 3,55 6,01
B 2 33,15 16,57 3,49tn 3,55 6,01 AxB 4 41,73 10,43 2,20tn 2,93 4,58 Galat 18 85,26 4,74 Total 26 66,38
Ket : ** = Sangat Nyata    * = Nyata    tn = Tidak Nyata
Analisis  varians  menunjukkan  bahwa  ketinggian  tempat  tumbuh  rotan,  jenis  dan interaksinya tidak memberikan  pengaruh terhadap penyusutan kondisi kering udara ke kering oven.

## KESIMPULAN
1. Penyusutan volumetri kondisi segar ke kondisi  kering  udara  berkisar  antara 1,25 % sampai dengan 7,43 %.
2. Penyusutan  volumetri  kondisi  kering udara  ke  kering  oven    berkisar  antara 0,37 % sampai dengan  1,81 %.
3. Ketinggian  tempat  tumbuh  (A)  dan jenis  rotan  (B)  berpengaruh  terhadap penyusutan volumetri kondisi segar  ke kering udara
4. Interaksi  ketinggian  tempat  (A)  dan Jenis  rotan  (B)  berpengaruh  terhadap penyusutan  volumetri  kondisi  segar  ke kering udara.
5. Ketinggian  tempat  (A),  jenis  rotan  (B) dan  interaksinya  (AB)  pada  kondisi kering  udara  ke  kering  oven  tidak memberikan pengaruh terhadap
penyusutan volumetri.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim 2010. Rottan. http://id.wikipedia.org/wiki/rotan. Diakses pada tanggal 16 April 2016.
Dransfield,  J.  &  Monokara.  1996. Sumber Daya  Nabati  Asia  Tenggara. No.6. Yogyakarta. Gadjah Mada UniversityPress.hlm.18-23. Gaspersz,  Z.1989.  Metode  perancagan  untuk ilmu  –  ilmu  pertanian  dan  ilmu-  ilmu Teknik dan Biologi. Penerbit ARMICO
Haygreen,  J.G  dan  J.L.  Bowyer,  1996.  Hasil
hutan  dan  ilmu  kayu.  Terjemahan Gadjah Mada university Press,
Yogyakarta.
Januminro,  2004. Rotan  Indonesia. Kanisius,
Yogyakarta.
Kasmudjo,  2012.  Rotan  dan  bambu  kelapa, kelapa  sawit,  Nipah,  sagu,  Penerbit: Cakrawala. Media, Jogjakarta.
Krisdianto  dan  jasni,  2005. Struktur  Anatomi Tiga  Jenis  Batang  Rotan. Jurnal  Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis.
Liese,  W  and  G.  Weiner,  1987.  Anatomical structures  for  the  identification  of rottan.  In  :  Rad,  A.N  and  I. vongkaluang (eds). Proceeding
International  Seminar  On  Rottan. Kualalumpur, October 2-4, 1994.
Manuhuwa, E. 2006. Bahan Kulia Hasil Hutan Non  Kayu  (Bambu  I-III). Jurusan Kehutanan
Fakultas
Pertanian Universitas Pattimura Ambon. Oey-djeon-seng,  1990. Berat  Jenis  Dari  Jenis
–  Jenis  kayu  Indonesia  Pengertian Beratnya Kayu untuk Keperluan
Praktek. Diterjemahkan oleh Soewarsono  P.H,  1990.  Pusat  dan
Pengembagan  Hasil  Hutan,  Bogor .